Aclitzehnter Abschnitt. Fasern. 381 



hin sich stark verjüngt, während die Musafaser eine auffällige Gleich- 

 mässigkeit in der Dicke erkennen lässt. 



Die maximale Dicke der Fasern schwankt zwischen 100—460 [jl. 

 An einer und derselben Faser ist die Dicke in der Mitte nicht selten 

 doppelt so gross als an den Enden. 



Im Vergleich zu Manilahanf ist die Pitefaser glanzlos. Sie ist weiss 

 oder gelblich gefärbt. 



Die lufttrockene Faser führt 12,0 — 12,5 Proc, im Maximum der 

 Sättigung 32—36 Proc. Wasser. Die Aschenmenge beträgt 1,8 — 2,4 Proc. 

 In der Asche finden sich lange, prismatische Pseudo-Krystalle von Kalk, 

 die beim Verbrennen aus oxalsaurem Kalk entstanden sind, und auf Zu- 

 satz von Schwefelsäure sich sofort in Gypsnadeln verwandeln, somit von 

 den geformten Einschlüssen der Manilahanf-Asche (Stegmata) sehr leicht 

 unterschieden werden können. Die Asche ist schmutzig weiss. Mit Soda 

 und Salpeter geschmolzen, wird eine weisse oder graue (nicht grüne) 

 Schmelze erhalten. 



Durch Jod werden die Fasern gelb, auf Zusatz von Schwefelsäure 

 grünlich oder bräunlich. Durch Kupferoxydammoniak quellen sie unter 

 Bläuung etwas auf, schwefelsaures Anilin färbt sie deutlich gelb, auch 

 geben sie die Phloroglucinreaction, sind also verholzt. 



Die Fasern lassen sich sowohl durch Chromsäure als durch alka- 

 lische Laugen in ihre Elementarbestandtheile zerlegen, und es stellt sich 

 dann heraus, dass sie vorwiegend aus Bastzellen bestehen, aber ausser- 

 dem noch Spiralgefässe und lang gestreckte Parenchymzellen (Bast- 

 parenchymzellen) enthalten. Letztere umschliessen Krystalle von oxal- 

 saurem Kalk, deren Länge etwa 420, deren Breite 1 — 20 ;jl beträgt. 



Die Länge der Bastzellen steigt von 1,02 — 2,2, hin und wieder bis 

 5 mm und beträgt meist ca. 2 mm (nach v. Ilühnel meist 2,5 mm). 

 Die Breite der Fasern liegt zwischen 1 7 — 32 \i und beträgt zumeist 24 jx 

 (v. Höhnel). Die Enden sind nach v. Höhne! breit, stumpf, verdickt, 

 selten gegabelt. Im Ganzen sind die Bastzellen dünnwandig; stellenweise 

 erscheinen ihre Grenzen durch angelagerte Parenchymzellen wellenförmig 

 gestaltet. Der Ouerschnitt ist polygonal. 



Die Pitefaser ist leicht, daraus gefertigte Taue schwimmen im Wasser. 

 Sie wird zu den verschiedensten Seilerarbeiten, auch zu Schif'fstauen ver- 

 arbeitet, wozu sie sich jedoch nicht in dem Maasse wie der Manilahanf 

 eignet. Semler*) rühmt ihr keine guten Eigenschaften nach und meint, 

 dass sie sich noch am besten zur Papierfabrikation eigne. — In neuerer 

 Zeit wird die Pitefaser in Europa aber sehr vortheilhaft unter dem Namen 



1) 1. c, p. 700. 



